210 Gesammtsitzung vom 24. Februar 1910. — Mittheilung vom 10. Februar. 



Der Punkt S, die »Streck- oder Fließgrenze«, bezeichnet die- 

 jenige Spannung a,^, bei welcher der Stab unter der Last P starke, 

 leicht meßbare und zum größten Teil bleibende Verlängerungen er- 

 fährt. (Tg ist in der Regel durch den starken Knick im Schaubilde 

 erkennbar. 



Die Verlängerung E;, beim Bruch, bezogen auf die Einheit der 

 ursprünglichen Stablänge, wird nach dem Bruch zwischen zwei Marken 

 gemessen, die die »Meßlänge« l bereits vor dem Versuch am Stabe 

 abgrenzten. 



E;( gilt in der Technik als Maßstab für die Formänderungsfähig- 

 keit des Baustofies und bildet ein wichtiges Wertmaß für die Beur- 

 teilung des Sicherheitsgrades eines Baugliedes. 



Die Zustandsänderungen, die ein Flußeisen bei seiner Weiter- 

 verarbeitung in der Hitze vom gegossenen Zustand (Linie i, Fig. i) 

 aus erfährt, kann man durch einen erneuten Zerreißversuch und seine 

 Schaulinie darstellen (Linie 2, Fig. i). Man sieht, wie die Punkte -S, B 

 und £■/ sich in Linie 2 gegen i verschoben haben. Demgemäß sind 

 die Streckgrenze Tg und die Bruchgrenze c"^ gewachsen ; auch die Ver- 

 längerung E^ hat zugenommen. 



Wenn nun das durch den Linienzug 2 gekennzeichnete Material 

 noch weitere Bearbeitung bei Zimmerwärme, d. h. Formänderung im 

 kalten Zustande (»Kaltbearbeitung«), erfährt (etwa durch Hämmern, 

 Walzen oder Ziehen), so geht es in einen Zustand über, der durch den 

 Linienzug 3 festgelegt ist; cr^. hat wesentliche, <j^ geringere Steigerung 

 erfahren, E;; hat aber erheblich abgenommen. 



Wenn man die Änderungen der charakteristischen Punkte des 



Cg Cg, 



Schaubildes durch die folgenden Vergleiche darstellt — und , so 



<Tg 



wird man immer finden, daß infolge der Kaltbearbeitung ge- 



wachsen ist. Dieses Verhältnis wird bei Flußeisen der gebräuchlichen 

 Art von etwa 0.55 bis 0.65 auf etwa 0.90 bis i.oo wachsen können, 

 d. h. die Kaltbearbeitung hebt die Streckgrenze (Tg bis nahezu auf die 

 Bruchgrenze cTg. Der Grad der Veränderung und damit das Verhältnis 



* wächst mit dem Grade der Formänderungsarbeit, die auf das Metall 



verwendet wurde, um es bei Luftwärme (Kaltbearbeitung) von dem 

 einen in den andern Zustand überzuführen. Je stärker die Kaltbear- 

 beitung, desto mehr wachsen as, <^b und -^ , während E^ abnimmt. 

 Viele andere Metalle verhalten sich ähnlich wie Flußeisen. 



